355 



theile ich nach dem Glühen und Wiegen in zwei Theile. Der 

 eine wird in Salpetersäure gelöst und die Phosphorsäure mit 

 Molybdänsäure * ausgebracht, der andere mit Soda unter Zusatz 

 von ein wenig Salpeter und einem Korn reinem Kaliumhydrat 

 verschmolzen , dann mit Wasser ausgelaugt: Eisenoxyd ungelöst 

 (nach dem Wiegen durch Titriren mit Chamäleon zu controliren) ; 

 Filtrat, wiederum getheilt, in der einen Hälfte auf Chromsäure 

 geprüft **, in der anderen die Phosphorsäure zum zweiten Male 

 bestimmt. 



Versuche. 



1. Angew. 1,0343 Grm. Längere Zeit über Schwefelsäure getrocknet. 



Glühverlust 0,2240 Grm. Kieselsäure 0,0188 Grm. Phosphorsäure 

 0,3753 Grm. Thonerde 0,3631 Grm. Eisenoxyd 0,0096 Grm. Kupfer- 

 oxyd 0,0144 Grm. Zinkoxyd Spur. Kalk 0,0601 Grm. Magnesia 

 0,0020 Grm. 



2. Angew. 1,1559 Grm. Bei 100° getrocknet. 



Glühverlust 0,2438 Grm. Magnesiumpyrophosphat 0,6560 Grm. 



3. Angew. 0,2960 Grm. Bei 100—105" getrocknet. 



Glühverlust 0,0620. Magnesiumpyrophosphat 0,1685 Grm. 



4. Angew. 1,4578 Grm. Auserlesene Stückchen. 



Spec. Gew. im Fläschchen bestimmt 2,593 bei 18°. 



5. Angew. 0,5320. Ein Stück. 



Spec. Gew. durch Einhängen bestimmt 2,552 bei 19\ 



6. Konnte eine Spur Fluor und eine sehr geringe Spur Kohlensäure con- 

 statirt werden. 



Aus vorstehenden Zahlen ergibt sich folgende Zusammen- 

 setzung: 



Kieselsäure . . 



. 1,82 



Phosphorsäure 



. 36,33 



Thonerde . . . 



. 35,11 



Eisenoxyd . . . 



. 0,93 



Kupferoxyd . . 



1,40 



Zinkoxyd . . . 



Spur 



Kalk 



. 2,41 



Magnesia . . . 



. 0,20 



Fluor . . . . 



Spur 



Wasser . . . 



. 21,23 





99,43. 



* S. meine Bemerkungen in den Verhandl. d. k. k. geol. Reichsan- 

 stalt in Wien, 1868, 347 und 1869, 80. 



** S. meine Bemerk, in diesem Jahrb. 1869, 39. 



23* 



